Pemanfaatan Zat Warna Alam Kayu Jambal ( Pelthophorumferugineum ) sebagai Sensitizer pada Sel Surya Fotoelektrokimia

## Syahrul Khairi
Department of Chemical Engineering, Engineering Faculty, Tanjungpura University. e-mail : syahrulkhairi@yahoo.com
Abstract– The Natural dye of Jambal wood (Pelthophorumferugineum) was used as sensitizer in the fabrication  of dye sensitizer solar cell  (DSSC). The dye was  extracted  by  using  solid-liquid  extraction  method with  ethanol  as  a  solvent.  UV-Vis  spectrophotometer was  used  to  measure  the  absorbance  of  dye  solution. TiO 2 thin-layer  was  prepared  by  slip  coating  method which  the  pH  5  suspension  of  TiO 2 Degussa  on  HCl deposited on a glass substrate Fluorine-doped Tin Oxide (FTO).Dye adsorption  was done by the immersion TiO 2 thin  layer  in  the  dye  solution  in  ethanol  for  24  hours after  calcination,  then  used  as  the  working  electrode. Counter  electrode  was  prepared  by  the  deposition  of gold  on  the  glass  substrate.The  performance  of  solar cells  sensitized  of  natural  Jambal  wood  dye  was investigated  through  the  measurements  of  I sc (short circuit  currents)  and  V oc (open  circuit  voltage  on) during irradiation with sun simulated Philips Powertone lamp.  The  measurement  results  showed  that  the  solar cell  has  I sc and  V oc by  56  ηA/cm 2 and  394  mV respectively.
Keywords– Fotoelektrokimia, Dye Sensitized Solar Cell, zatwarnaalam, Jambal.

## 1. Pendahuluan
Energi matahari adalah bentuk energi elektromagnetik yang dipancarkan ke bumi secara terus- menerus.  Energi  matahari  tidak  bersifat  polutif  dan  tak dapat  habis.  Saat  ini  energi  sinar  matahari  yang dipancarkan  ke  planet  bumi  15.000  kali  lebih  besar dibandingkan  penggunaan  energi  global  dan  100  kali dibandingkan cadangan batu bara, gas dan minyak bumi. Sel  surya  merupakan  perangkat  semikonduktor  dengan permukaan  luas  yang  mengubah  radiasi  matahari menjadi  energi  listrik  secara  langsung.  Proses  yang terjadi  dalam  sel  surya  menggunakan  efek  fotovoltaik. Pada  sel  surya,  listrik  dapat  dihasilkan  dan  digunakan secara  langsung  sehingga  tidak  terjadi  kehilangan  daya dan biaya tinggi karena tranmisi kawat. Sel surya sendiri juga  bekerja  tanpa  menimbulkan  kebisingan,  tidak toksik, tidak menghasilkan gas rumah kaca serta dengan biaya perawatan yang relatif kecil [1] (Halme, 2002). Awalnya  pasar  sel  surya  didominasi  oleh  sel  silikon karena efisiensinya yang tinggi dan stabilitas yang baik,
akan  tetapi  sel  silikon  ini  masih  terlalu  mahal  untuk bersaing  secara  kompetitif  dengan  bahan  bakar  fosil. Biaya untuk membuat sistem fotovoltaik berbasis silikon lengkap  dengan  efisiensi  12,5%  adalah  sebesar  5,5 USD/watt [2] (IEA report, 2002).
Selama  kurun  waktu  satu  dekade  terakhir  ini Dye- sensitized nanocrystalline TiO 2 solar cell telah dipelajari secara  intensif  kerena  menghasilkan  performa  yang tinggi  dan  biaya  produksi  yang  rendah  [3]  (Gratzel, 2003). Dye  Sensitized  Solar  cell (DSSC)  merupakan suatu  sel  surya  fotoelektrokimia  yang  terdiri  dari  tiga bagian  utama,  yaitu working  electrode , counter electrode ,  dan  elektrolit  [4]  (Kartini,  2004). Working elektrode merupakan  suatu  lapisan  tipis  semikonduktor yang  mempunyai  celah  pita  lebar  seperti  TiO 2 dengan dye  sebagai  fotosensitiser  yang  dapat  menyerap  cahaya pada spektrum sinar tampak.
Penggunaan  zat warna alami  sebagai  sensitiser akan melibatkan  langkah  pembuatan  dan  pemurnian  zat warna  yang  semakin  mudah  dan  cepat  sehingga  bisa menurunkan biaya produksi, mengurangi resiko toksisitas  sel  surya  serta  melibatkan  proses  pembuatan yang ramah lingkungan.
Kayu  Jambal  merupakan  salah  satu  sumber  daya  alam yang terdapat di Indonesia dan pemanfaatannya  saat ini baru  sebatas  zat  warna  batik  alami.  Melihat  potensinya yang  masih  belum  optimal  selama  ini,  maka  zat  warna alami  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  bahan  alternatif untuk pembuatan zat warna pada sel surya.

## 2. Dye Sensitized Solar Cell
Dye  Sensitized  Solar  Cell (DSSC)  merupakan  sel surya  generasi  ketiga  setelah  sel  surya  berbasis  silikon dan  semikonduktor  polikristalin  sebagai  dua  generasi sebelumnya  merupakan  sel  surya  berbasis  zat  warna dimana  lapisan  semikonduktror  dilapisi dye (zat warna) untuk  meningkatkan  efesiensi  konversi  sinar  matahari. DSSC  terdiri  atas working  electrode,  counter  electrode dan  elektrolit  yang  bekerja  pada  daerah  sinar  tampak hingga  sedikit  infra  merah.  Sinar  tampak  merupakan gelombang  elektromagnetik dengan panjang gelombang 390-770  nm  [5]  (Skoog,  1985),  sedangkan  infra  merah sedikt lebih panjang, daerah kerja  yang  jauh  lebih  lebar dari  pada  daerah  kerja  dua  generasi  sel  surya sebelumnya  yang  bekerja  pada  daerah  Ultra  Violet dengan  panjang  gelombang  10-400  nm.  Prinsip  kerja dari  DSSC  sendiri  disajikan  pada  gambar  3,  material
semikonduktor  ini  ditempatkan  pada  plat  transparan berkonduktifitas  membentuk  lapisan  tipis.  Kemudian lapisan monolayer  dye ditempatkan  pada  permukaan lapisan  nanokristalin  semikonduktor.  Fotoeksitasi  yang dialami  oleh  dye  menghasilkan  elektron  tereksitasi  dari pita  valensi  ke  pita  konduksi dye (1)  yang  kemudian masuk  ke  pita  konduksi  dari  logam  oksida  (2),  injeksi elaktron  ini  melaui  hubungan  antara  titanium  dengan gugus karboksil pada zat warna. Proses ini menghasilkan dye yang  bermuatan  positif  dan  partikel TiO 2 yang bermuatan negatif. Elektron tersebut selanjutnya  keluar  melalui  sirkuit  eksternal  menuju caunter  electrode (3),  aliran  elektron  ini  dimanfaatkan sebagai  energi  listrik.  Kekosongan  elektron  pada  pita valensi dye digantikan  oleh  elektron  yang  berasal  dari elektrolit,  elektrolit  yang  digunakan  pada  DSSC biasanya  adalah  pelarut  organik  yang  mengandung sistem  redoks,  contohnya  adalah  pasangan  iodida- triiodida.  Regenerasi  sensitiser  oleh  iodida  terjadi dengan  proses  pendonoran  elektron  pada  pita  valensi dari dye yang  teroksidasi  (5).  Iodida  diregenerasi kembali  dengan  reduksi  triiodida  pada counter electrode ,  dengan  memanfaatkan  elektron  yang  berasal dari  eksternal  sirkuit  (4),  proses  ini  berlangsung  terus- menerus  sebagai  suatu  siklus  ( looping )  sehingga dihasilkan arus yang kontinyu [3].

## Gambar 1. Skema sandwich sistem DSSC
Sel  Surya  fotoelektrokimia  tersensitasi  zat  warna sintetis  dengan  efisiensi  lebih  dari  10%  menggunakan nano-porous TiO 2 semikonduktor oksida dengan katalis platina,  telah  berhasil  dibuat  oleh  Gratzel  [3].  Estimasi biaya  sel  surya  Gratzel  dengan  mempertimbangkan harga  material  dan  proses  pabrikasinya  terhadap produknya  ialah  sebesar  0,48-0,64  USD/Watt  [6] (Smestad, 2003).
Proses  pabrikasi  sel  surya  secara  efektif  dan ekonomis sekarang ini menjadi tantangan tersendiri bagi para  peneliti.  Beberapa  pigmen  warna  alami  mulai digunakan sebagai sensitiser berdasarkan kemampuannya  untuk  menginjeksikan  elektron  dari keadaan tereksitasi pada pigmen warna ke pita konduksi dari semikonduktor oksida.

## Gambar 2. Prinsip kerja DSSC [3]
Keberhasilan  dalam  mengkonversi  sinar  tampak menjadi  energi  listrik  telah  didapatkan  dengan menggunakan  zat  warna  alami  buah  jaboticaba (Jaboticaba,  Myrtus  cauliflora,  Mart)  dan  Java  Plum (Jambolao, Eugenia jambolana, Lam) sebagai fotosensitiser dalam DSSC dengan menggunakan katalis elektroda  platinum.  Arus  dan  Tegangan  (Voltase) sebesar 2,75 mA/cm2 dan 590 mV didapatkan untuk sel surya tersensitasi zat warna dari ekstrak buah jaboticaba dengan Pmax sebesar 778 µW/cm2 dan FF sebesar 0,48. Kemudian  dengan  kondisi  yang  sama,  didapatkan  juga arus  dan  tegangan  sebesar  2,5  mA/cm2  dan  439  mV dengan Pmax sebesar 465 µW/cm2 dan FF sebesar 0,42 untuk  sel  surya  tersensitasi  zat  warna  dari  ekstrak  buah Java Plum [7] (Polo, 2003).

## 3. Hasil Eksperimen
Pada  penelitian  ini  akan  dipelajari  pengaruh sensitisasi  sel  surya  berbasis  semikonduktor  TiO 2 menggunakan  ekstrak  alami  pewarna  batik  yaitu kayuJambal  ( Pelthophorum  ferrugineum ).  Unjuk  kerja sel surya oleh perbedaan sensitiser ini  dipelajari dengan mengukur  tegangan  rangkaian  terbuka  (V oc )  dan  rapat arus rangkaian hubungan singkat (I sc ) dengan penyinaran menggunakan  sumber cahaya  buatan dari  lampu  Philips Powertone  dalam  keadaan  gelap  atau  tanpa  cahaya. Harga  V oc dan  I sc yang  dihasilkan  dapat  memberi gambaran  mengenai  efisiensi  pengubahan  energi  foton dari  cahaya  yang  mengenai  sel  surya  menjadi  sinyal fotolistrik.
Proses  ekstraksi  zat  warna  dilakukan  denga  metode soklet  padat  cair.  Kayu  Jambalyang  telah  dicacah disuspensikan  ke  dalam  pelarut  aseton  selanjutnya diekstraksi  selama  2  jam  menghasilkan  20-30  siklus ekstraksi dengan hasil rendemen sebesar 5,5%.
Untuk  mengetahui  pita  karakter  serapan  elektronik zat  warna  Jambal  dilakukan  pelarutan  ektrak  zat  warna dengan  pelarut  etanol.  Larutan  zat  warna  diukur serapannya  pada  daerah  sinar  tampak  dengan  panjang gelombang 400-800 nm  menggunakan spektrofotometer Uv-Vis.  Spektra  yang  dihasilkan  merupakan  gambaran energi  transisi  elektronik  dari  zat  warna  tersebut  oleh pengaruh  energi  radiasi  cahaya.  Spektra  serapan
elektronik  dari  zat  warna  Jambaldisajikan  pada  gambar 3.

## Gambar 3.Spektraabsorbansi UV- VisekstrakKayuJambaldalampelarutetanol
Padagambar  3  terlihat  bahwa  zat  warna  Jambal dalam  etanol  mempunyai  spektra  serapan  yang  melebar pada  panjang  gelombang  400-750  nm  dengan  puncak serapan  tertinggi  pada  452  nm  dan  474  nm.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  zat  warna  Jambal  dapat  menyerap pada  hamper  semua  panjang  gelombang  sinar  tampak sehingga sesuai bila digunakan sebagai pemanen cahaya atau sensitizer pada sel surya.
Proses  deposisi  emas  dilakukan  dengan  metode vacum  evaporation menggunakan  50  mg  emas  murni pada  10  pelat  kaca  berkonduktivitas  berukuran  0,5x0,5 cm 2 .  Pengaturan  jarak  pelat  dengan  sumber  emas dilakukan  untuk  mendapatkan  lapisan  emas  yang seragam  dan  cukup  tebal.  Semakin  jauh  dari  sumber emas,  proses  pelapisan  akan  lebih  seragam  namun membutuhkan  waktu  yang  lebih  lama  dan  kuantitas emas  yang  lebih  besar  untuk  mendapatkan  ketebalan yang diinginkan. Pada jarak pelapisan 15 cm dihasilkan lapisan  tipis  emas  berwarna  kekuningan  yang  terlihat seragam.  Lapis  tipis  emas  berfungsi  sebagai  katalis pemisahan  muatan  pada  sel  surya  pengganti  platina. Pelat  kaca  berlapis  emas  ini  kemudian  akan  digunakan sebagai counter electrode. Sebelum  dilakukan  coating  TiO 2 ,  pelat  kaca  dicuci berturut-turut  dengan  air  deterjen,  aseton,  dan  akuades selama  2x20  menit  untuk  menghilangkan  pengotor- pengotor  yang  bersifat  polar  maupun  nonpolar.  Proses coating lapisan tipis TiO 2 berhasil dilakukan menggunakan  larutan  HCl  pH  5  sebagai  pelarut  dan triton-X  sebagai  perekat.  Triton-X  yang  ditambahkan tidak  boleh  terlalu  banyak  karena  dapat  menimbulkan buih  pada  suspensi  TiO 2 dan  selanjutnya  menyebabkan keretakan  pada  lapis  tipis  TiO 2. Metode  pelapisan  yang digunakan  adalah  metode roll  coating menghasilkan lapis  tipis  TiO 2 berwarna  putih  dengan  ukuran  0,5x0,5 cm 2 .  Pelat  kaca  berkonduktivitas  berlapis  TiO 2 kemudian  dipanaskan  sampai  suhu  450 0 C  untuk menguapkan pelarut dan mendegradasi triton-X menjadi CO 2 dan H 2 O. Pada suhu tersebut terjadi proses sintering TiO 2 dan daya lekat TiO 2 pada kaca semakin baik. Hasil yang  diperoleh  berupa  pelat  berkonduktivitas  dengan
TiO 2 membentuk  lapis  tipis  yang  menutupi  secara sempurna pada permukaannya.
Pelat  kemudian  ditempatkan  ke  dalam  larutan  zat warna dengan variasi yang telah ditentukan dengan lama perendaman  24  jam  guna  memperoleh  zat  warna  yang teradsorpsi  sempurna.  Pelat  dicuci  dengan  etanol  guna menghilangkan  larutan  zat  warna  yang  tidak  terikat langsung  pada  permukaan  TiO 2 .  Hal  ini  dilakukan karena zat warna yang aktif adalah yang terikat langsung dengan TiO 2 membentuk lapisan monolayer . Pengerjaan dilakukan pada ruang gelap guna menghindari degradasi zat warna dalam waktu singkat akibat pengaruh sinar.
Untuk mengetahui adanya sensitisasi zat warna pada lapis tipis TiO 2 dilakukan pengukuran serapan elektronik dengan Diffuse  Reflectant Uv-Vis  (DR-Uv-Vis)  pada daerah  cahaya  tampak.  Sensitisasi  terjadi  bila  muncul pergeseran  serapan  elektronik  dari  zat  warna  setelah mengalami  adsorpsi  pada  lapis  tipis  TiO 2 dibandingkan dengan  serapan  elektronik  zat  warna  dalam  kondisi larutan.  Pergeseran  serapan  elektronik  terjadi  bila terdapat  interaksi  antara  zat  warna  dengan  lapis  tipis TiO 2 yang  memungkinkan  adanya  transfer  elektronik pada daerah antar muka TiO 2 -zat warna. Serapanelektronik lapis tipis TiO 2 danlapis tipis TiO 2 -zat warnadisajikan pada gambar 4.
Gambar 4. Spektraabsorpsi lapis tipis TiO 2
Gambar 5. Spektra absorpsi lapis tipis TiO 2 -Jambal
Pada  gambar  diatas  terlihat  lapis  tipis  TiO 2 tidak mempunyai serapan elektronik pada panjang gelombang cahaya tampak.  Adanya adsopsi zat warna Jambal pada
lapis tipis TiO 2 memberikan kontribusi terhadap serapan elektronik pada daerah sinar tampak. Pola serapan yang terbentuk  terlihat  bersesuaian  dengan  pola  serapan larutan  zat  warna  pada  gambar  5.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  serapan  yang  terukur  adalah  serapan  dari  zat warna yang teradsorpsi pada permukaan TiO 2 . Pada spektra absorpsi lapis tipis TiO 2 -Jambal terlihat adanya pergeseran biru ke arah panjang gelombang yang lebih pendek bila dibandingkan dengan spektra absorpsi larutan  zat  warna  Jambal.  Dua  puncak  karakteristik larutan zat warna Jambal yaitu pada panjang gelombang 452 dan 474 nm bergeser menjadi 401 dan 408 nm pada spektra  absorpsi  lapis  tipis  TiO 2 -Jambal.  Pergeseran  ini menandakan  adanya  interaksi  antara  lapis  tipis  TiO 2 dengan  sensitiser  walaupun  jenis  interaksi  yang  terjadi belum diketahui.
Proses  konstruksi sandwich sel  surya  dilakukan sesaat  sebelum  pengukuran  arus  dan  tegangan  dengan maksud  untuk  menghindari  proses  degradasi  zat  warna yang  dapat  menurunkan  aktivitas  sel  surya  pada  saat pengukuran  kinerja.  Kertas  saring  digunakan  sebagai pembatas  antar  elektroda  untuk  menghindari  kontak antara  lapis  tipis  TiO 2 pada working elektroda  dengan lapis tipis emas pada counter elektroda agar tidak terjadi transfer  elektron  yang  menyebabkan  perendaman ( quenching ). Selain itu juga untuk menjaga agar larutan elektrolit tidak mudah menguap selama sel bekerja.
Terjadinya sensitisasi zat warna pada lapis tipis TiO 2 dapat  diketahui  dengan  membandingkan  arus  dan tegangan  keluar  dari  sel  surya  sistem  sensitiser  dengan sel  surya  tanpa  sensitiser.  Besarnya  tegangan  rangkaian terbuka (V oc ) dan rapat arus rangkaian hubungan singkat (I sc )  dapat  memberikan  informasi  tentang  kinerja masing-masing sel surya. Pengukuran V oc dan I sc dalam keadaan terang dilakukan dengan intensitas sinar sebesar 2000 lux (+20 cm dibawah lampu). Hasil pengukuranV oc dan I sc disajikan pada table berikut.
Tabel 1. HasilpengukuranI sc danV oc dengan variasi sensitiser
Variasisensitiser Gelap Terang I sc /
µA.cm -2 V oc / mV I sc / µA.cm -2 V oc / mV Jambal 44,0 383,6 56,0 394,0 Tanpasensitiser 4,4 10,4 6,0 15,1
Dari  tabel  V.2  dapat  dilihat  bahwa  semua  sel  surya dapat  menghasilkan  arus  listrik  walaupun  relatif  kecil sebagai  respon  adanya  sumber  cahaya.  Konstruksi pengukuran  yang  belum  sempurna  menjadi  faktor kecilnya  arus  terukur.  Kontak  yang  kurang  sempurna antara  alat  pengukur  dengan  sel  surya  yang  sangat sensitif  sehingga  voltase saat  pengukuran kurang  stabil. Selain itu kontruksi sel terbuka menyebabkan penguapan  pelarut  elektrolit  yang  cukup  cepat. Kemunculan  noktah  kecil  pada  sel  mengindikasikan bahwa  pada  bagian  tersebut  telah  kehilangan  larutan elektrolitnya.  Selain  itu  kompetisi  antara  proses  injeksi elektron  dari  keadaan  tereksitasike  pita  konduksi  TiO 2 dengan  proses  rekombinasi  yang  tidak  diinginkan  juga bisa menyebabkan arus yang kecil.
Dalam  keadaan  gelap  sel  surya  masih  menunjukkan aktivitas berupa keluaran arus dan tegangan. Arus gelap yang terukur jauh lebih kecil daripada arus terang karena tidak  adanya  proses  eksitasi  zat  warna  dalam  keadaan tanpa  cahaya.  Arus  gelap  ini  diakibatkan  oleh  adanya aktivitas  TiO 2 yang  memberikan  elektronnya  untuk tereksitasi  menggantikan  zat  warna  yang  tidak  aktif dalam  keadaan  gelap.  Terlihat  juga  bahwa  semakin besar  arus  gelap,  semakin  besar  pula  arus  terang  yang dihasilkan oleh sel surya.
Interaksi  yang  terjadi  pada  sensitiser  ekstrak  kayu Jambal  merupakan  interaksi  yang  membawa serapan ke arah  pergeseran  biru  atau  pergeseran  serapan  ke  arah panjang gelombang yang lebih rendah, sehingga serapan yang  diharapkan  akan  mencakup  ke  arah  panjang gelombang yang lebih tinggi tidak terjadi.
Masih  dalam  serangkaian  penelitian  ini,  efek pencampuran  zat  warna  terhadap  kemampuan  sensitasi sel  surya  sebenarnya  juga  telah  dilakukan.  Zat  warna jambal  dicampurkan  dengan  zat  warna  kayu  Tegeran ( Maclura  cochinensis ).  Pencampuran  ini  bertujuan untuk  meningkatkan  rentang  serapan  sinar  tampak  ke arah  merah.  Namun  hasil  yang  diperoleh  kurang  baik, sehingga tidak dijelaskan lebih lanjut dalam tulisan ini.
Padasel surya dengan sensitiser campuran, rapat arus terukur  justru  lebih  kecil  daripada  sel  surya  dengan sensitiser  tunggal  baik  dalam  keadaan  gelap  maupun keadaan  terang.  Hal  ini  disebabkan  karena  komponen sensitiser  ekstrak  kayu  Jambal  memiliki  interaksi  yang bersifat  membawa  daerah  serapan  ke  arah  pergeseran biru.Dengan  demikian  bila  dicampurkan  dengan  zat warna  Tegeran,  masing-masing  sensitiser  akan  saling mempengaruhi.  Adanya  pencampuran  zat  warna  juga menghasilkan  hambatan  yang  lebih  besar  dan  sangat rentan  terhadap  terjadinya  peredaman  konsentrasi ( concentration  quenching )  [8]  (Perera,  2004).  Sehingga hipotesis  bahwa  proses  pencampuran  zat  warna  mampu meningkatkan  kemampuan  absorpsi  sinar  pada  panjang gelombang  yang  lebih  lebar  ternyata  bergantung  juga pada karakteristik masing-masing sensitiser.
Bila dibandingkan dengan sel surya tanpa sensitiser, tampak  bahwa  adanya  sensitiser  dari  zat  warna  Jambal mampu  meningkatkan  rapat  arus  dan  tegangan  keluar dari  sel  surya  mencapai  sepuluh  kali  lipat.  Hasil  ini menunjukkan bahwa ekstrak Jambal merupakan sensitiser  yang  cukup  baik  dan  efektif  dalam mentransfer elektron sepanjang antar muka semikonduktor  TiO 2 /zat  warna.  Penggunaan  zat  warna alam  pada  akhirnya  dapat  mewujudkan  impian  untuk memproduksi sel surya generasi baru dengan biaya yang sangat kecil dan ramah lingkungan.

## 4. Kesimpulan
Proses  konstruksi  sel  surya  dengan  menggunakan sensitiser zat warna alami yang berasal dari ekstrak kayu Jambal  telah  berhasil  dilakukan  melalui  pengukuran tegangan  (V oc )  dan  rapat  arus  (I sc ).Adsorpsi  zat  warna Jambal, menghasilkan pergeseran biru pada pita serapan UV-visibel  yang  mengindikasikan  adanya  sensitisasi. Hal  ini  diperkuat  dengan  adanya  respon  fotovoltaik,
yaitu  timbul  arus  dan  beda  potensial  pada  sel  surya ketika  mendapat  penyinaran  cahaya  tampak.Kinerja  sel surya  ditunjukkan  oleh  sel  surya  dengan  sensitiser  zat warna  kayu  Jambal  dengan  V oc dan  I sc yang  dihasilkan sebesar 56 µA.cm -2 dan 394 mV.
Referensi
[1] Halme,  J.,  Dye-Sensitized  Nanostructured  and  Organic Photovoltaic  Cells:  Technical  Review  and  Preliminary Tests, Master  Thesis ,  Helsinki  University  of  Technology, 2002
[2] International  Energy  Agency,  Trends  in  Photovoltaic Applications in Selected IEA Countries Between 1992 and 2001  in  Photovoltaic  Power  System  Program, Report  IEA PVPST1- 11, 2002.
[3] Gratzel,  Michael.,  Dye-sensitized  Solar  Cells, Journal  of Photochemistry  and  photobiology  C:  Photochemistry Reviews, 4, 145–153, 2003
[4] Kartini,  I.,  2004,  Synthesis  and  Characterisation  of MesostructuredTitania  for  Photoelectrochemical  Solar cells, PhD  Thesis ,  The  University  of  Queensland,
Queensland
[5] Skoog,  D,  A.,  Principle  of  Instrumental  Analysis,  3rd edition, Saunders College Publishing , New York, 1985
[6] Smestad,  G.P.  danGratzel,  M.,  Demonstrating  Electron Transfer  and  Nanotechnology  :  A  Natural  Dye-Sensitized Nanocrystalline  Energy  Converter, J.  Chem.  Educ. ,  75, 752-756, 1998.
[7] Polo,  A.S.,  Clean  and  Renewable  Energy  From  Dye- Sensitized Solar Cells Using Fruit Extracts, RIO 3 – World Climate and Energy Event , 2003
[8] Perera,  V.P.S.,  et  al,  2004,  A  Solar  Cell  Sensitized  With Three  Different  Dyes, Solar  Energy  Materials  dan  Solar
Cells , 85, 91-98, 2005

## Biography
Syahrul Khairi , lahir di Pontianak padatanggal 23 Juni 1984. Penulis  menempuh  pendidikan  sarjana  dan  mendapatkan gelar  S.Si  pada  tahun  2008  di  Jurusan  Kimia  Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada,  Yogyakarta.  Gelar  master  of  engineering  (M.Eng) diperoleh  setelah  menjalani  pendidikan  di  Department  of Applied  Chemistry  and  Biotechnology,  Faculty  of Engineering, Chiba University, Japan pada tahun 2012. Sejak tahun 2014, penulis tercatat sebagai staff pengajar di Program Studi  Teknik  Kimia,  Fakultas  Teknik,  Universitas Tanjungpura, Pontianak. Hingga saat ini penulis berkonsentrasi  pada  bidang  riset  material  dan  katalis.